— 435 — 



I den hithörande fig. 4 å taflan representerar ordinatan 

 sträckningens ordningsnummer (1, 2, ... 6) och abskissan den 

 deremot svarande totala permanenta förlängningen för hvarje 

 gång, således 1.00, 1.55, 1.92 o. s. v. 



Visserligen blir den nya permanenta förlängning, som här 

 för hvarje gång erhålles, allt mindre och mindre, och således 

 skulle man kunna förmoda, att efter ett stort antal belastningar 

 ingen ny permanent förlängning skulle visa sig. Men äfven om 

 en dylik limes skulle kunna uppnås, är det alltför troligt, att 

 efter en längre tids förlopp ny permanent förlängning skulle på 

 nytt uppkomma, ehuru belastningen icke ökats. I allmänhet kan 

 nemligen anmärkas, att tiden vid dessa slags fenomener utöfvar, 

 såsom redan Wertheim *) påpekat, ett vigtigt inflytande, hviiket 

 Hodgkinson **) till och med sökt att qvantitativt bestämma. 

 Under mina försök har jag oupphörligen varseblifvit denna tidens 

 inverkan, ehuru apparaten ej medgaf någon uppmätning deraf, 

 tillfölje af otäthet i hydrauliska pressen. 



Tages belastningen mindre än den stången redan uppburit, 

 visar sig ingen permanent förlängning förr, än belastningen till 

 sin storlek närmar sig den största, som redan egt rum. När den 

 sistnämnda belastningen öfverskridits, komma tillväxterna i de 

 permanenta förlängningarne att växa i samma mån hastigare, 

 som stången förut blifvit tillräckligt sträckt. (Se tab. I och fig. 1). 



Användes detta vid frågan om en metalltråd, som vid drag- 

 ningen blifvit betydligt sträckt, måste enligt det nyss anförda de 

 permanenta förlängningarne till en början vid små belastningar 

 vara föga märkbara, såsom Morin ock funnit det. Men när be- 

 lastningens storlek närmar sig den, som vid tråddragningen egt 

 rum, bör permanenta förlängningen visa sig, och den skall vid 

 ännu större belastningar blifva rätt betydlig. Det är således lätt 

 att inse, att elasticitetsgränsen bör vara skarpt bestämbar vid 

 fråga om trådar. 



*) Weetheim a. s. sid. 55. 

 **) Mobin. Resistance der Materiaux, sid. 8 ocl 9. 



